Einzelne Mineralien. 



-163- 



(o = 1,6846. Desgl. von Guanajuato (Mexiko). Mehrere Bestimmungen 

 von Gr. — 2,881 — 2,912; Ford bestimmte co = 1,685. Zusammensetzung? 

 CaC0 3 = 60,3, MgC0 3 = 31,3, FeC0 3 = 8,4. Desgl. von Miemo 

 (Miemit). Keine deutlichen Kristalle, aber mit geglätteter Spaltfläche be- 

 stimmt tu = 1,6830, e = 1,5063. Zusammensetzung: Ca CO, = 55,32, 

 MgC0 3 = 40,54, FeC0 3 = 2,68, NiO = 0,18, A1 2 3 = 0,43. Desgl. 

 von Bacovac (Miemit). In Kristallgruppen, daher nur Messung von 

 co = 1,688 möglich; 6,85% FeC0 3 und ebenfalls eine kleine Menge NiO 

 und A1 2 3 . Desgl. von Zillertal. Danker bestimmte s — 1,50606 und be- 

 rechnete co = 1,66708; co ist zu klein. Anal. FeC0 3 = 0,45, MnC0 3 = 0,93, 

 Fe 2 3 = 2,41. Verf. berechnet co = 1,6820, e = 1,5009. Desgl. von 

 Gr ein er. Eisenhuth bestimmte co = 1,6830, 1,6847, 1,6883, 1,6847 

 1,6864; e = 1,5034, 1,5040, 1,5070, 1,5052, 1,5053; ein Stück, dessen 

 co — 1,7005 und a = 1,5148 stimmt nicht mit der Zusammensetzung 

 CaC0 3 = 18,71, MgC0 3 = 30,47, FeC0 3 = 10,6, MnC0 3 = 37,93, 

 G. 2,96. Rechnerisch ergibt sich nach Verf. für obige Zusammensetzung 

 co = 1,7513, £ = 1,5498; auch G. ist zu niedrig. An Stelle der ersten 

 5 Exponenten berechnet Verf.: co = 1,683, 1,685, 1,6852, 1,6868, 1,6871; 

 s = 1,5022, 1,5037, 1,5030, 1,504, 1,5044. Desgl. von Traversella. 

 Messungen nach Born, Anal, nach Baerwald (I und II), nach Hirzel (III) : 



Li Na Tl CaC0 3 MgC0 3 FeC0 3 MnC0 3 G. 

 = 1,68716 1,69203 1,69665 53,05 37,69' 9,73 — — 



II 



CO 



s = 1,50747 1,50951 1,51153 — 



co = 1,69138 1,69641 1,70098 51,96 36,83 11,90 



e = 1,50964 1,51185 1,51394 — — — 



III — - — 52.71 33,46 11,13 2,84 2,917 



Verf. bestimmte co = 1,6931, 1,6942, 1,6951, 1,6981; s = 1,5098, 

 1,5199, 1,5111, 1,5123; berechnet für Na-Linie von I— II (Born) co = 1,6949, 

 1,698; e 1,5099, 1,5119. Desgl. von Vizille. G. = 2,94; co = 1,6946, 

 1,701; e = 1,5148, 1,515. Anal, nach Berthier: CaC0 3 = 53,39, 

 MgC0 3 = 33,39, FeC0 3 = 14,63, MnC0 3 = 0,48. Verf. berechnet 

 von I co = 1,7015, f= 1,5147. Desgl. von S ai n t - Pier r e d'Allevard. 

 Die Ankeritkristalle meist aus mikroskopisch kleinen Subindividuen auf- 

 gebaut; Messungen co = 1,7272, 1,7188; e = 1,5273, 1,5194; berechnet 

 co = 1,7305, 1,7216; a = 1,5363, 1,5242. Anal. Arsandaüx (I), Verf. (II): 



CaC0 3 



MgC0 3 .... 



FeC0 3 * 



MnCÖ s ... . 

 G 



Desgl. von Gollrath (Steiermark). Ebenfalls aus Subindividuen auf- 

 gebaut, co = 1,717, £ = 1,519; berechnet co = 1,7129, £ = 1,5228. Anal. 

 Berthier: CaC0 3 = 51,l, MgC0 3 = 25,7, Fe C 3 = 20,0, Mn C 3 = 3,0. 

 Desgl. von Erzberg (Steiermark). Mit milchigem Kristall bestimmt 



1* 



I. 



II. 



50,35 



50,56 



22,89 



25,10 



27,71 



23,20 





0,72 



3,025 



. 2,991 



